1903. No.8. MINERALBILDUNG IN SILIKATSCHMELZLÖSUNGEN. 103 
Wir denken uns eine anfangs oberhalb des Schmelzpunkts erhitzte 
Mischung (gegenseitige Lösung) von a und 4, beispielsweise von 80 %o 
a: 20% 6. Wenn diese Lösung zu 739 abgekühlt ist, fängt æ an sich 
auszuscheiden (vorläufig setzen wir die Übersättigung ausser Betracht). 
“Bei der Aussonderung von etwas a, wächst die prozentische Menge 
von 5 in der Lösung; die Krystallisationstemperatur von a wird da- 
durch herabgesetzt. — Bei fortschreitender Abkühlung (siehe die Pfeil- 
richtung an Fig. 6a) scheidet sich a auf dem Kurven-Intervall 750 
bis 7, aus, bis der eutektische Punkt 7% erreicht wird; und dann 
krystallisieren beide Körper (4 und der restierende Teil, ae, von a) 
gleichzeitig aus. 
Hätte die Lösung a + 5 ursprünglich einen Überschuss (im Ver- 
hältnis zu dem eutektischen Punkt) von å geführt, wäre zuerst à ausge- 
schieden, und später, am eutektischen Punkt, die eutektische Mischung 
von @ und dem restierenden Teil, d., von #. Die Zusammensetzung 
dieser Mischung (ae + de) ist, bei demselben Druck, konstant. 
Dasjenige Mineral, das im Überschuss, im Verhältnis zu dem eutek- 
tischen Punkt, vorhanden ist, krystallisiert zuerst (Citat nach mir, März 
1902); oder, in anderem Wortlaut ausgedrückt: 
Massgebend für die Reihenfolge der Ausscheidung sind nicht die 
Schmelztemperaturen, sondern die Zusammensetzung der Schmelze, ver- 
glichen mit der des eutektischen Gemisches (Citat nach Meyerhoffer, 
Mai 1902). 
1 Die Zusammensetzung des eutektischen Gemisches wird durch Veränderung des Drucks 
nur wenig beeinflusst, — Als Beispiel erwähne ich folgendes, dessen Einzelheiten in 
einer späteren Arbeit näher erörtert werden. Schon seit Jahren hat J. J. H. Teall 
die Annahme ausgesprochen, dass der Schriftgranit, der struktuellen Analogie mit den 
eutektischen Legierungen zufolge, eine eutektische Mischung, zwischen Feldspath und 
Quarz, sein möchte; dass diese Annahme richtig ist, habe ich dadurch bewiesen, dass 
die Zusammensetzung des Schriftgranits, von Granitpegmatitgängen, bei derselben Art 
von Feldspath, zufolge einer Reihe quantitativer Analysen, konstant ist, nämlich: 
74.25 °/, Feldspath (Orthoklas oder Mikroklin): 25.75 °/, Quarz (mit einer Genauigkeit 
von + 1,5—29/,). Demselben quantitativen Verhältnis begegnen wir auch in den 
eutektischen Feldspath-Quarz-Mischungen in den Gang- und Deckengesteinen; die eutek- 
tische Feldspath-Quarz-Mischung ist somit — so genau, wie es durch die Analysen 
entschieden werden kann — dieselbe, in Tiefen-, Gang- und Deckengesteinen, also in 
Gesteinen, die unter einem wechselnden Druck erstarrt sind; 9: die eutektische Mischung 
wird nur ganz wenig von dem Druck beeinflusst. 
Der Schriftgranit ist selbstverständlich ein Krystallisationsendprodukt. 
E. Baur (Zeitschr, f. phys, Chemie, 1903) kommt unter anderem zu dem Resultat, 
dass »eutektische Punkte bei der Erstarrung wasserhaltiger Magmen im allgemeinen keine 
Rolle spielen, sondern nur bei denjenigen der Ergussgesteine (Laven)«. — Hierin bin 
ich nicht einig; auch in den Graniten, die aus wasserhaltigen Magmen entstanden sind, 
finden wir eutektische Mischungen, und dies steht im besten Einklange mit der ganzen 
Lösungs- oder Krystallisations-Theorie, 
